Source: http://docplayer.pl/15547707-Postanowienia-ogolne-i-techniczne.html
Timestamp: 2018-10-23 08:16:18
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
2 AT /2005 2/18 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Surowce Właściwości techniczne mas Przydatność do stosowania Odporność ogniowa Ocena higieniczna PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚĆI System oceny zgodności Wstępne badanie typui Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI...12 INFORMACJE DODATKOWE...12 RYSUNKI...14
3 AT /2005 3/18 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są masy ogniochronne CP 601S, CP 606 i CP 611A firmy HILTI AG, FL 9494 Schaan, Furstentum Liechtenstein, produkowane w zakładach HILTI AG, FL 9494 Schaan, Furstentum Liechtenstein i HILTI DEUTSCHLAND GmbH, Hiltistrasse 2, Kaufering, Niemcy. Masa ogniochronna CP 601S wytwarzana jest na bazie silikonu, w kolorze białym i szarym. Masa ogniochronna CP 606 wytwarzana jest na bazie żywicy akrylowej, w kolorze białym i szarym. Masa ogniochronna CP 611A wytwarzana jest na bazie żywicy akrylowej, w kolorze szarym. Właściwości techniczne mas ogniochronnych CP 601S, CP 606 i CP 611A podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Masy ogniochronne CP 601S, CP 606 i CP 611A, przeznaczone są do wypełniania przejść instalacyjnych, szczelin oraz dylatacji i tak: a) masa ogniochronna CP 601S służy do wypełniania otworów, przez które przeprowadza się rury, szczelin oraz dylatacji nienarażonych na oddziaływanie wody: - stalowe, o średnicach nie większych niż 323 mm i miedziane, o średnicach nie większych niż 89,9 mm, z izolacją ciągłą z wełny mineralnej, przez ściany z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo - kartonowe oraz przez stropy z cegły lub betonu; grubości ścian nie mogą być mniejsze niż 125 mm zaś grubości stropów nie mogą być mniejsze niż 150 mm, - stalowe, o średnicach nie większych niż 159 mm, z izolacją z wełny mineralnej poza licami ścian, przez ściany z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo - kartonowe; grubości ścian nie mogą być mniejsze niż 125 mm, b) masa ogniochronna CP 606 służy do wypełniania szczelin pomiędzy elementami konstrukcji budynku nie wykazującymi możliwości wzajemnych przemieszczeń, w ścianach z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo kartonowych, o grubości nie mniejszej niż 12 cm oraz w stropach z cegły, betonu i betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej
4 AT /2005 4/18 niż 15 cm, c) masa ogniochronna CP 611A służy do wypełniania szczelin oraz otworów, przez które przeprowadza się pojedyncze przewody elektryczne, kable, wiązki kabli oraz rury z materiałów palnych, o średnicy nie większej niż 25 mm; stosowana może być do wypełniania przejść rur o temperaturze nie większej niż 70 C w ścianach z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo kartonowych, o grubości nie mniejszej niż 12 cm oraz w stropach z cegły, betonu i betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 15 cm. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oraz szczeliny wypełniane masami ogniochronnymi CP 601S, CP 606 i CP 611A, wykonane zgodnie z zasadami podanymi na rys. 1 4 i tablicami 1 3, spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120, określonej w normach PN-B :1997 i PN-B-02876:1998. Poz. Parametry przejść i szczelin wypełnianych masą CP 601S Parametry przejścia w ścianie, mm Przejście Tablica 1 w stropie, mm Minimalna / maksymalna szerokość szczeliny 6 / / Minimalna / maksymalna głębokość wypełnienia szczeliny masą obustronnie 10 / 20 od góry 10 / 20 3 Maksymalna zewnętrzna średnica rury stalowej / miedzianej przy ciągłej izolacji z wełny mineralnej 323 / 88,9 323 / 88,9 4 Maksymalna zewnętrzna średnica rury stalowej / miedzianej przy izolacji z wełny mineralnej poza licami ściany 159 / 88,9-5 Minimalna grubość ściany i stropu Parametry szczelin wypełnianych masą CP 606 Tablica 2 Poz. Parametry szczeiny w ścianie, mm Szczelina w stropie, mm Minimalna / maksymalna szerokość szczeliny 6 / 30 6 / 30 2 Minimalna / maksymalna głębokość wypełnienia szczeliny masą obustronnie 10 / 15 od góry 10 / 15 3 Minimalna grubość ściany i stropu Parametry przejść i szczelin wypełnianych masą CP 611A Tablica 3 Poz. Parametry przejścia Przejście w ścianie, mm w stropie, mm Minimalna grubość ściany i stropu
5 AT /2005 5/18 2 Maksymalne wymiary otworu okrągłego / kwadratowego 200 / / Minimalny odstęp od następnego przejścia w poziomie lub pionie Głębokość wypełnienia masą Minimalna grubość wypełnienia wokół pojedynczego kabla / wiązki kabli lub palnej rury 20 / / 50 Przejścia instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania, uwzględniającą polskie przepisy, wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz wytyczne stosowania podane w instrukcji firmowej producenta mas. Uszczelnienia przejść instalacyjnych, wypełnienia szczelin i dylatacji powinny być wykonywane w temperaturze + 5 C + 40 C. Czas wykonywania uszczelnień nie może być dłuższy niż 15 minut w przypadku masy CP 601S oraz 10 minut w przypadku mas CP 606 i CP 611A. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Surowce Właściwości surowców stosowanych do produkcji mas ogniochronnych CP 601S, CP 606 i CP 611A oraz sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i powinny być zapewnione w systemie kontroli jakości producenta Właściwości techniczne mas Masa ogniochronna CP 601S produkowana jest na bazie silikonu. Masy ogniochronne CP 606 i CP 611A produkowane są na bazie żywicy akrylowej. Wymagane właściwości techniczne mas ogniochronnych CP 601S, CP 606 dla klasy 12,5P (wg PN-EN ISO 11600:2004) i CP 611A podano w tablicy 4. Poz Właściwości Wymagania Masa CP 601S Masa CP 606 Masa CP 611A Badanie wg Tablica Wygląd i konsystencja masa jednorodna o konsystencji półgęstej, łatwo nakładana mechanicznie lub za pomocą szpachli PN-B-30152:1997 p Gęstość, g/cm 3 1,5 ± 10% 1,5 ± 10% 1,4 ± 10% PN-B-30152:1997 p
6 AT /2005 6/ Penetracja stożkiem PN-C-04133:1988 w temp. 23 ± 2 C 280 ± ± ± 10 4 Spływność z powierzchni aluminium w temp.: 0 ± 2 C, 50 ± 2 C i 70 ± 2 C, mm 3 *) PN-EN ISO 7390:2004 metoda A profil 150 x 10 x 20 5 Czas roboczy obrabialność w temp. 23 ± 2 C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5%, min Czas całkowitego utwardzenia w temp. 23 ± 2 C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5%, dni 2 7 Powrót elastyczny na podłożu z betonu, przy wydłużeniu 60 %, % Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, w temp. 23 ± 2 C, na podłożu z betonu: - maksymalne naprężenie, MPa - wydłużenie względne przy zerwaniu, % - charakter zerwania 9 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, w temp. 23 ± 2 C, na podłożu z aluminium: - maksymalne naprężenie, MPa - wydłużenie względne przy zerwaniu, % - charakter zerwania 0,40 70 kohezyjne 0,20 0, kohezyjne 20 adhezyjnokohezyjne - 0,25 10 kohezyjne 0,20 10 kohezyjne 10 Właściwości mechaniczne przy stałym rozciąganiu, przy wydłużeniu 60 %, w temp. 23 ± 2 C, na podłożu z betonu bez uszkodzeń Właściwości adhezyjno-kohezyjne na podłożu z betonu w: - zmiennej temperaturze i amplitudzie ± 25 %, - stałej temperaturze i amplitudzie ± 12,5 % 12 Właściwości adhezyjno-kohezyjne po zanurzeniu w wodzie, na podłożu z betonu - maksymalne naprężenie, MPa - wydłużenie względne przy brak uszkodzeń - - zmiana siły max. 20 % 0, PN-B-30151:1997 p p PN-EN ISO 7390:2004 kondycjonowanie metodą A PN-EN 28339:1998 kondycjonowanie metodą A PN-EN 28339:1998 kondycjonowanie metodą A PN-EN 28340:1998 kondycjonowanie metodą A PN-EN ISO 9047:2004 kondycjonowanie metodą A PN-EN 29046:1998 PN-EN 10591:2003 zerwaniu, % Zmiana objętości, % PN-EN 10563:2000 *) w temperaturze 70 C może nastąpić puchnięcie masy
7 AT /2005 7/ Przydatność do stosowania Okres przydatności mas CP 601S, CP 606 i CP 611A powinien być określony na ich opakowaniach. Producent gwarantuje, że w tym okresie masy zachowują właściwości techniczne, zgodne z wymaganiami podanymi w p Odporność ogniowa Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oraz szczeliny i dylatacje wypełniane masami ogniochronnymi CP 601S, CP 606 i CP 611A są sklasyfikowane według norm PN-B :1997 i PN-B-02876:1998 w klasie odporności ogniowej EI Ocena higieniczna Masy ogniochronne CP 601S, CP 606 i CP 611A spełniają wymagania w zakresie nieszkodliwości oddziaływania na zdrowie potwierdzone Atestem Higienicznym nr 2/B-1471/94 Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 4.1. Pakowanie Masy CP 601S, CP 606 i CP 611A powinny być opakowane w tuby o pojemności 310 ml. Jednostkowe opakowania umieszczane są w opakowaniach zbiorczych, po 12 sztuk, te zaś na paletach z zachowaniem wymagań systemu wymiarowego opakowań wg PN- 89/O Na opakowaniu powinny być podane co najmniej następujące informacje: - nazwę producenta, - nazwę wyrobu, - przeznaczenie, - numer Aprobaty Technicznej ITB AT / numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - nazwę jednostki certyfikującej, - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
8 AT /2005 8/18 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) Przechowywanie Opakowania z masami CP 601S, CP 606 i CP 611A powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, określony w instrukcji przechowywania opracowanej przez producenta 4.3. Transport Opakowania z masami CP 601S, CP 606 i CP 611A powinny być transportowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, określony w instrukcji transportowania opracowanej przez producenta, uwzględniającej wymagania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów. W czasie transportu i przechowywania masy należy chronić przed temperaturą poniżej + 0 C i powyżej + 30 C. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. System oceny zgodności Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producenit dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobu objętego Aprobatą Techniczną ITB AT /2004 dokonuje producent, stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: a) zadania producenta:
9 AT /2005 9/18 - zakładowej kontroli produkcji, - uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania według p , b) zadania akredytowanej jednostki: - wstępnego badania typu, - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, - ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu obejmuje: - spływności, - powrót elastyczny dla masy CP 601S, - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, - właściwości adhezyjno-kohezyjne dla mas CP 601S i CP 606, - zmianę objętości, - klasę odporności ogniowej przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użykowych wyrobu stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzenie wyrobów składowych i materiałów, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań.
10 AT / / Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wyglądu i konsystencji, b) gęstości, c) czasu roboczego, d) penetracji Badania uzupełniające. Badania uzupełniajace obejmują sprawdzenie: a) spływności, b) czasu całkowitego utwardzenia, c) właściwości mechanicznych przy rozciąganiu d) powrotu elastycznego dla masy CP 601S Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania mas należy wykonać według norm wymienionych w tablicy 4, kol. 6 oraz według opisu zamieszczonego w punktach i Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w tablicy 4, kol. 3, 4 i Sprawdzenie czasu całkowitego utwardzenia. Na szklaną płytkę o wymiarach 100 x 20 mm nałożyć warstwę masy uszczelniającej o grubości ok. 5 mm. Przez kolejne dni odcinać wałeczki masy i określić czas jaki upłynął od momentu uformowania próbki do chwili jej utwardzenia na całej grubości. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w tablicy 4, kol. 3, 4 i 5.
11 AT / / Badanie odporności ogniowej przejść instalacyjnych i szczelin. Badanie odporności ogniowej przejść instalacyjnych, szczelin i dylatacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-02876:1998 i wyniki badania porównać z wymaganiami podanymi w p Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną AT / Aprobata Techniczna AT jest dokumentem stwierdzającym przydatność mas ogniochronnych CP 601S, CP 606 i CP 611A do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producenit dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wnioskodawcy wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (DzU Nr 119/2003, poz.117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
12 AT / / Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta mas ogniochronnych CP 601S, CP 606 i CP 611A od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów objętych Aprobatą, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie i prawidłową jakość wbudowania W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych ze stosowaniem w budownictwie mas ogniochronnych CP 601S, CP 606 i CP 611A należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2005 jest ważna do dnia 28 lutego 2010 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-B-02876:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych PN-B :1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo kauczukowe uszczelniające PN-EN ISO 7390:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie odporności na spływanie kitów PN-EN 28339:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu
13 AT / /18 PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie powrotu elastycznego kitów PN-EN 28340:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu PN-EN ISO 9047:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w zmiennych temperaturach PN-EN 29046:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Określanie właściwości adhezji/kohezji w stałej temperaturze PN-EN ISO 10591:2003 Konstrukcje budowlane. Kity. Określanie właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody PN-EN ISO 10563:2000 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określaniezmian masy i objętości PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarów plastycznych i petrolatum penetrometrem ze stożkiem PN-81/O Opakowania. System wymiarowy PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny 1. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnienia przejść rur z tworzyw sztucznych oraz rur metalowych z izolacją na bazie kauczuku syntetycznego uszczelnionych osłonami CP 644 i opaskami CP 648 firmy HILTI - praca nr NP-654/A/03/ZL oraz raporty z badań LP-654.1/03, LP /03 i LP-654.3/03 - Zakład Badań Ogniowych ITB w Warszawie 2. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych i dylatacji firmy HILTI - praca nr NP-733/01/ZL oraz raporty z badań LP-733.1/01, LP-733.2/01i LP-733.3/01 - Zakład Badań Ogniowych ITB w Warszawie 3. Badania laboratoryjne kitów mas ogniochronnych CP 601S, CP 606 i CP 611A dla potrzeb aprobaty technicznej i certyfikacji praca nr NO-3/192/C/04 Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB oraz raporty z badań LH-994/K1/04/I, LH-994/K1/04/II, LH-994/K2/04, LH-994/K3/04, LH- 1040/K/05/I i LH-1040/K/05/II Laboratorium Zabezpieczeń Wodochronnych ITB w Warszawie 4. Atest Higieniczny Nr 2/B-1471/94 Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
14 AT / /18 RYSUNKI 1. Przejście instalacyjne rur metalowych z izolacją ciągłą z wełny mineralnej i wypełnieniem masą CP 601S Przejście instalacyjne rur stalowych z izolacją z wełny mineralnej i wypełnieniem masą CP 601S Wypełnienie szczeliny masą CP 601S lub CP Przejście instalacyjne z masą CP 611A...18
15 AT / /18 Długość i grubość otuliny rur stalowych i miedzianych Rodzaj rur Średnica rury D, mm Długość izolacji L, mm Grubość izolacji g, mm stalowe stalowe stalowe miedziane miedziane 50 88, Rys. 1. Przejście instalacyjne rur metalowych z izolacją ciągłą z wełny mineralnej i wypełnieniem masą CP 601S
16 AT / /18 Długość i grubość otuliny rur stalowych Rodzaj rur Średnica rury D, mm Długość izolacji L, mm Grubość izolacji g, mm Gęstość izolacji, kg/m stalowe stalowe 32 < D 114, stalowe 114,3 < D Rys. 2. Przejście instalacyjne rur stalowych z izolacją z wełny mineralnej i wypełnieniem masą CP 601S
17 AT / /18 A - ściana lub strop B - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 100 kg/m 3 D - masa CP 601S lub CP szerokość szczeliny wg tablic 1 i głębokość wypełnienia szczeliny masą wg tablic 1 i grubość ściany lub stropu wg tablic 1 i 2 Rys. 3. Wypełnienie szczeliny masą CP 601S lub CP 606
18 AT / /18 A - ściana lub strop B - CP 611A nakładana obustronnie 1 - grubość ściany lub stropu wg tablicy otwór okrągły lub kwadratowy o wymiarach wg tablicy odstęp od następnego przejścia w poziomie lub w pionie wg tablicy głębokość wypełnienia szczelin masą wg tablicy grubość wypełnienia wokół pojedynczego kabla, wiązki kabli lub palnej rury 6 - wełna mineralna o minimalnej gęstości 100 kg/m stopień wypełnienia otworu kablami i rurami nie większy niż 60% Rys. 4. Przejście instalacyjne z masą CP 611A